( 888 ) 



L'entre du puits a o m ,3 de diamtre, le fond o m ,i8. Il ne faut pas moins 

 de trois heures pour retirer la sonde. 



chimie mtallurgique Note sur quelques rsultats de l'emploi des gaz 

 des hauts fourneaux, aux forges de Berg, duch de Luxembourg et de 

 Sclessin, prs Lige; par M. Barruel. 



Forges de Bcrg. 



Les gaz sont employs au puddlage de la fonte sans finerie pralable. La 

 nature de ces gaz doit varier beaucoup si l'on en juge par les caractres di- 

 vers qu'ils prsentent pendant les oprations. En effet, dans certains mo- 

 ments la flamme devient d'un blanc tellement clatant, que l'il ne peut la 

 supporter, ce qui peut faire supposer que les gaz contiennent alors de l'hy- 

 drogne dans un tat de combinaison quelconque. La temprature s'lve 

 dans ce cas si considrablement, que les ouvriers doivent ouvrir toutes les 

 portes de travail, sans quoi, disent-ils, le four fondrait en peu de temps. L'o- 

 pration se fait, dans ces circonstances, beaucoup plus rapidement, et le fer 

 obtenu est en mme temps de meilleure qualit qu'en l'absence de ce ph- 

 nomne. 



Il se forme trs-vite , autour de la prise de gaz au gueulard , un dpt 

 trs-solide, assez dur, gris jauntre, un peu ruban, contenant : 



Oxyde de zinc 9'85 



Peroxyde de fer 2 , 64 



Oxyde de plomb 6,11 



Dans toutes les parties des conduits qui amnent les gaz, il se dpose 

 des cadmies trs-tnues, lgres, qui ont une composition semblable. 



Depuis l'emploi de ces gaz au puddlage, il se prsente dans cette usine, 

 pendant le cinglage de la loupe, un accident qui n'y avait jamais t aperu 

 quand on p'uddlait au moyen d'un foyer aliment par la houille, bien qu'on 

 employt dans le haut fourneau les mmes minerais et le mme combustible. 



Souvent, pendant cette opration, la loupe montre des soufflures, puis 

 le coup de martinet en fait jaillir des noyaux ayant quelquefois la grosseur 

 d'un biscaen; ils sont durs, cassure lamellaire, cristalline, clatante: ils 

 sont composs de 



Fer 95,oo 



Zinc 3,65 



Silicium et carbone. . . 1 , 35 



